1064 F. Berwerth, 
Präparation der Metallflächen sowie Erweiterung der Er- 
fahrungen haben meine Zuweisung derselben zu den Meta- 
boliten zum Teil als’ irrig erwiesen. Ein in der Folge ange- 
stellter Versuch 'sollte die Umkrystallisierung der .Meteoreisen 
auf künstlichem Wege erweisen, welche Voraussetzung sich 
vollkommen erfüllte. Bine 7 Stunden lange Erhitzung einer 
Tolucaplatte 'bei einer Temperatur von zirka 950° C. zeitigte 
- das Resultat, daß die Kamacitbalken in einen 'körnig-fetzigen 
Zustand, also in 'künstlichen Metabolit übergeführt werden 
waren.! Der ‘Versuch ‘brachte eine vollständige Wandlung 
in die bisherige Auffassung :und führte zur richtigen ‘Lösung 
der '»Metabolitfrage«, indem ‘es möglich ‘ward, die als 
natürliche 'Metabolite ‘angesprochenen Meteoreisen außer 
wenigen zweifelhaften ’Fällen 'als »künstliche ’Metabolite« 
zu bestimmen. Nachdem das Vorbild eines künstlichen 
Metäbolits ‘gegeben war, hat 'sich "nämlich herausgestellt, 
daß eine überraschend große 'Zahl ‘von :Meteoreisen ‚einer 
Feuerbehandlung ‘unterzogen worden sind, deren Einfluß wir 
jetzt zu erkennen imstande sind, auch wenn äußerlich 
kein Merkmal ‘an ‘eine 'Erhitzung im Feuer erinnert. Wie 
wir 'also »auch ohne Vorhandensein der Oberfläche ‘den 
metabolitischen ‚Zustand zu erkennen vermögen, ‚so ‚dürfen 
wir'nicht umgekehrt bei Gegenwart von äußeren Spuren von 
Feuerbehandlung ‘das Meteoreisen als:Metabolit bezeichnen. 
Man kann !bei Vorhandensein solcher ‘Spuren ‘zwar ’eine 
Metabolisierung vermuten, 'sie’kann aber ausbleiben «und ist 
tatsächlich auch 'ausgeblieben, ‘wenn idie Dauer der‘Erhitzung 
zu kurz und die "Temperatur zu: niedrig war. Größere ‚Ober- 
flächenteile der Meteoreisen stehen bei ‘der Gepflogenheit,idie 
Eisen in’Platten zu’ zerlegen,:selten zur Verfügung. ‘T rotzdem 
habe ich an einigen zwanzig Proben der Wiener’Meteoriten- 
sammlung ‘Spuren künstlicher 'Erhitzung: und „mechanische 
Eingriffe an ‚Meteoreisenstücken :vorgefunden. \ Es ‚wurden 
angetroffen: ‘sehr häufig Zunder: (von. Schmieden:so benannte 
schlackige Krusten), blaue Anlauffarben, Hammerschlag, "m 
weichem Eisen erzeugte Hammer- und Meißelspuren, seht 
ı F. Berwerth, Künstlicher Metabolit, a ı. ©. 
